TCVN1651-1:2018

K ý hiệu Đơn vị Mô tả Điều viện dẫn A 5 % Độ gi ã n dài tương đối sau khi đứt 7.1, 8.1 A gt % Độ giãn dài tổng ứng với lực lớn nhất 7.1 , 8.1 S 0 mm 2 Diện t í ch mặt cắt ngang danh nghĩa Điều 5, 8.1 d mm Đường k í nh danh nghĩa của thanh Điều 5, 8.1, 8.2, Điều 9 f k — Giá trị đặc trưng quy định 11.3.2.3.1 k, k' — Ch ỉ s ố so sánh 11.3.2.3.1 m n — Giá trị trung bình của n giá trị riêng 11.3.2.3.1 n — Số gi á trị riêng 11.3.2.3.1 R eH MPa Giới hạn chảy trên 7.1 R m MPa Giới hạn bền kéo 7.1 R p0,2 MPa Giới hạn chảy quy ước 0,2 %, với độ giãn dài kh ô ng tỷ lệ 7.1 s n — Độ lệch chuẩn đối với n giá trị riêng 11.3.2.3.1 x i — Giá trị riêng 11.3.2.3.1 4 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và đ ị nh nghĩa sau. 4.1 Phân tích mẻ nấu (Cast analysis) Phân tích thành phần h óa học của mẫu đại diện cho mẻ nấu do nhà sản xuất thực hiện theo quy tr ì nh riêng của họ. 4.2 Chương trình đánh giá sự ph ù hợp (Comformity assessment scheme) Hệ thống đánh giá sự phù hợp liên quan đến các đối tượng đánh giá sự phù hợp cụ thể, c ó cùng yêu cầu cụ thể, nguyên tắc và thủ tục cụ th ể . CHÚ TH Í CH 1: Chương trì nh đánh giá sự ph ù hợp có thể được thực hiện ở cấp q uốc tế, quốc gia hoặc địa phương. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.3 Giá trị đặc tr ư ng (Characteristic value) Giá trị xác s uất quy định với giả thiết số l ần thử là vô hạn. CHÚ TH Í CH 1: Tương đương với “ vùng phân b ố” được đ ị nh nghĩa trong ISO 3534-1. CHÚ THÍCH 2: G i á trị danh nghĩa được sử dụng như giá trị đặc tr ư ng trong một số trường hợp. 4.4 Phân tích s ả n phẩm (Product analysis) Phân tích thành phần h óa học được tiến hành trên s ả n phẩm. 5 Kích thước, khối lượng 1 m dài và sai lệch cho phép ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chiều d à i cung cấp và phương thức đ ó ng bó phải được thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. Sai lệch cho phép của chiều d à i thanh cung cấp từ xưởng cán là mm. CH Ú TH Í CH: Chiều dài cung cấp th ô ng thường của c á c thanh thẳng là 11,7 m. B ả ng 2 - Kích thước, kh ố i lượng 1 m dài và sai lệch cho phép Đường k í nh thanh danh nghĩa d mm D iện tích mặt cắt ngang danh nghĩa a S 0 mm 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Yêu c ầ u b kg/m Sai lệch cho phép c % 6 28,3 0 , 222 ± 8 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,395 ± 8 10 78,5 0,617 ± 6 12 113 0 , 888 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 14 154 1,21 ± 5 16 201 1,58 ± 5 18 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,00 ± 5 20 314 2 , 47 ± 5 22 380 2,98 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 25 490,9 3,85 ± 4 28 615,8 4,83 ± 4 32 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6,31 ± 4 36 1017,9 7,99 ± 4 40 1256,6 9,86 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a S 0 = 0,785 4 x d 2 b Khối lượng theo chiều dài = 7,85 x 10 - 3 x S 0 c Sai s ố cho phép đối với một thanh đơn. 6 Thành phần hóa học Thành phần hóa học của thép, được xác định bằng phân tích mẻ nấu, phải phù hợp với Bảng 3. Sai lệch cho phép khi phân tích sản ph ẩ m so với phân tích mẻ nấu nêu trong B ả ng 3 được quy định trong B ả ng 4. Bảng 3 - Thành phần hóa học dựa vào phân tích mẻ n ấ u - Giá trị lớn nh ấ t t í nh bằng phần trăm khối lượng Mác thép C ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mn P S CB240-T — — — 0,050 0 , 050 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 — — — 0,050 0,050 CB400-T 0,30 0,55 1,50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,040 B ả ng 4 - Thành phần hóa học dựa vào phân tích s ả n phẩm - Sai số cho ph é p của ph â n tích sản phẩm tính theo phần trăm khối lượng Các nguyên t ố Giá trị lớn nhất quy định trong phân tích tại B ả ng 3, % Sai s ố cho phép của phân tích s ả n ph ẩ m từ các giới hạn quy đ ị nh c ủ a phân tích mẻ n ấ u tạ i Bảng 3, % C > 0 , 25 + 0,03 Si ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + 0,05 Mn ≤ 1,65 + 0,06 P ≤ 0,05 + 0,008 S ≤ 0,05 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7 Cơ tính 7.1 Các đặc trưng khi thử kéo Việc thử kéo phải được tiến hành phù hợp với 8.1. Vật liệu thử phải phù hợp với các yêu cầu về giới hạn bền kéo quy định trong Bảng 5. Trong tiêu chuẩn này, giá trị đặc trưng (nếu không có giá trị nào khác) thấp hơn hoặc cao h ơ n giới hạn của phạm vi dung sai thống kê với xác suất là 90 % (1 - α = 0,90) mà 95 % (p = 0,95) các gi á trị là bằng hoặc trên giới hạn dưới này, hay bằng hoặc dưới giới hạn cao hơn này tương ứng. Định nghĩa này có liên quan tới mức chất lượng dài hạn của hoạt động sản xuất. Nếu không xuất hiện hiện tượng chảy, giới hạn chảy quy ước 0,2 % ( R p 0,2 ) phải được xác định. Bảng 5 - Cơ tính Loại thép G i á tr ị quy định của giới hạn chảy trên ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 G i á trị quy đ ị nh của giới hạn bền kéo R m , MPa Giá tr ị đặc trưng quy đ ị nh của độ giãn dài Giá tr ị quy định của độ giãn dài, % Nh ỏ nhất Nhỏ nhất A 5 Nhỏ nhất A gt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CB240-T 240 380 20 2 CB300-T 300 440 16 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 400 500 16 8 7.2 Tính chịu uốn Sau khi thử theo 8.2, thanh thép không được gãy, nứt ngang c ó thể nhìn thấy bằng mắt thường. 8 Thử nghiệm 8.1 Thử kéo Thử kéo được tiến hành phù hợp với TCVN 7937-1 (ISO 15630-1). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Để xác đ ị nh độ giãn d à i tổng ứng với lực l ớ n nh ấ t, A gt , phải đánh dấu c á c khoảng cách bằng nhau trên chiều dài bất kỳ của mẫu thử. Khoảng cách giữa các dấu là 20 mm, 10 mm hoặc 5 mm tùy thuộc vào đường kính thanh thép. Để xác định các tính chất k é o, phải sử dụng diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa của thanh thép. 8.2 Thử u ố n Thử uốn được tiến hành phù hợp với TCVN 7937-1 (IS O 15630-1). Mẫu th ử đ ược uốn đến góc từ 160 ° đến 180 ° bằng gối uốn được quy đ ị nh trong Bảng 6. Bảng 6 - Đường kính gối uốn dùng cho th ử uốn K í ch thước t í nh bằng milimét Mác thép Đường k í nh danh nghĩa, d ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CB240-T CB300-T d ≤ 40 2 d C B 400-T d ≤ 16 16< d ≤ 40 3 d 5 d ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b Đ ố i với đ ường k í nh lớn hơn 40 mm, đường k í nh g ối uố n trong th ử uố n phải đ ược th ỏa thuận giữa nhà s ả n xu ấ t và người mua. 8.3 Thành phần h óa học Thành phần h óa học được xác định theo TCVN 8998 (ASTM E 415). Khi có tranh chấp về phương pháp phân tích, thành phần hóa học phải được xác định bằng phương pháp trọng tài thích hợp được quy định trong ISO/TR 9769. 9 Ký hiệu quy ước Trong tiêu chuẩn này, các thanh thép tròn trơn phải được ký hiệu quy ước theo thứ tự sau đâ y: a) Thép làm c ố t bê tông; b) Số hiệu của tiêu chuẩn này; c) Đường kính danh nghĩa tính bằng milimét theo Bảng 2; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 VÍ DỤ: Thép cố t bê tông TCVN 1651-1 - 12 CB240-T. 10 Ghi nhãn Mỗi bó thép phải có mộ t nhãn ghi tên nhà s ả n xu ấ t, s ố hiệu của tiêu chuẩn này, mác thép, đường k í nh danh nghĩa, s ố lô sản phẩm, tháng, năm sản xuất, số của mẻ n ấ u hoặc các số liệu có liên quan đến các phép thử và tên của nước sản xuất. 11 Đánh giá sự phù hợp 11.1 Quy định chung Chứng nhận và kiểm tra thép cốt bê tông phải được thực hiện ; a) Theo chứng chỉ sau một chương trình đánh giá sự phù hợp; hoặc b) theo một phép thử của việc cung cấp đặc biệt. 11.2 Chương trình đánh g i á s ự phù hợp ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 11.3 Phép thử chấp nhận của việc cung cấp đặc bi ệ t 11.3.1 Quy định chung Các điều khoản liên quan đến bản chất, phạm vi và đánh giá của các phép thử ch ấ p nhận về việc cung cấp loại thép làm cốt bê tông không phải là đối tượng của một chương trình đánh giá sự phù hợp được nêu tại 11.3.2 và 11.3.3. Phép thử ch ấ p nhận về việc cung cấp đặc biệt phải được thực hiện theo 11.3.2. Khi có sự th ỏa thuận giữa nh à s ả n xuất và người mua th ì có thể sử dụng 11.3.3. 11 . 3.2 Thẩm định các giá trị đặc trưng 11.3.2.1 Tổ chức Các phép thử phải được tổ chức và thực hiện theo sự th ỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua có xét đến các quy định quốc gia của nước mua hàng. 11.3.2.2 Phạm vi lấy mẫu và thử nghiệm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các mẫu th ử được lấy từ các lô thử như sau: a) hai mẫu thử từ các thanh khác nhau đ ể t hử thành phần h óa học (phân tích sản phẩm); b) tối thiểu 15 mẫu thử (nếu thích hợp thì l ấ y 60 mẫu th ử , xem 11.3.2.3.1) từ các thanh khác nhau để thử t ấ t cả các t í nh chất khác được quy định trong tiêu chuẩn này. 11.3.2.3 Đánh giá các kết quả 11.3.2.3.1 Kiểm tra theo dấu hiệu định l ượn g Đối với các tính chất được quy định là các giá trị đặc trưng thì phải xác định những giá trị sau: a) t ấ t cả các giá trị riêng, x i , của 15 mẫu thử ( n = 15); b) giá trị trung b ì nh, m 15 (với n = 15); c) sai lệch chuẩn, s 15 (với n = 15). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 m 15 – 2,33 x s 15 ≥ ¦ k (1) trong đ ó ¦ k là giá trị đặc trưng quy định; 2,33 là giá trị của chỉ số chấp nhận k , với n = 15 và tỷ lệ hỏng 5 % ( p = 0,95) với xác suất 90 % (1 - α = 0,90). (2) Nếu điều kiện nêu trên không được th ỏa mãn thì chỉ số (3) được xác định từ các kết quả thử sẵn có. Nếu k' ≥ 2 thì phép thử có thể tiếp tục. Trong trường hợp này phải th ử 45 mẫu tiếp theo lấy từ các thanh khác nhau trong lô thử, như vậy có tổng số 60 kết quả thử ( n = 60). Lô th ử được coi là th ỏa mãn các yêu cầu nếu điều kiện nêu dưới đây được th ỏa m ã n với tất cả các tính chất: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 trong đó 1,93 l à giá trị của ch ỉ số chấp nhận, k , đối với n = 60 và tỷ lệ hỏng bằng 5 % ( p = 0,95) với xác suất bằng 90 % (1 - α = 0,90). 11.3.2.3.2 Kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ Khi các t í nh chất thử được quy định như giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất thì tất c ả các kết quả đ ược xác định trên 15 mẫu thử phải th ỏa mãn các yêu cầu của tiêu chu ẩ n sản phẩm. Trong trường hợp này l ô th ử được đánh giá là th ỏa mãn các y ê u cầu. Các phép th ử có thể tiếp tục khi nhiều nhất có hai kết quả không phù hợp điều kiện. Trong trường hợp này phải thử 45 mẫu thử tiếp theo từ các thanh khác nhau trong lô thử như vậy sẽ c ó tổng số 60 kết quả thử. L ô thử th ỏa mãn các yêu cầu nếu có nhiều nhất 2 trong số 60 kết quả không th ỏa mãn các điều kiện này. 11.3.2.3.3 Thành phần h óa học Cả hai mẫu thử phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này. 11.3.3 Ki ể m t ra các giá trị nh ỏ nhất/lớn nhất đ ược quy định Các phép thử phải được tiến hành như sau: a) Các thanh của cùng một mẻ đúc phải thuộc một nh ó m. Cứ 50 tấn hay một phần của nó phải tiến hành một lần thử kéo và một lần thử uốn / thử uốn lại cho một loại đường kính; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) Mỗi mẻ n ấ u phải tiến hành ph â n tích mẻ nấu một lần để kiểm tra thành phần h óa học (Điều 6). Các mẫu phải được lấy theo TCVN 1811 (ISO 14284); d) Nếu bất kỳ một kết quả th ử nào không thỏa mãn các yêu cầu th ì có th ể tiến hành thử lại theo TCVN 4399 (ISO 404); e) Nhà sản xuất phải nộp một bản báo cáo kết quả th ử nêu l ê n rằng các sản phẩm cung cấp th ỏa mãn các t í nh chất h óa học và cơ học được quy định trong các Điều 6 và Điều 7 và một bản khẳng định rằng các yêu cầu khác của tiêu chuẩn này cũng được th ỏa mãn. 11.3.4 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) K ý hiệu thép làm cốt b ê tông theo tiêu chuẩn này; b) Chi tiết mác (tr ê n thẻ, sơn, v.v...); c) Thời gian thử; d) Khối lượng của lô thử; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thư mục t ài liệu tham khảo [ 1] TCVN 8244-1 (ISO 3534-1), Thống kê học - Từ vựng và ký hiệu - Ph ầ n 1: Thuật ng ữ chung v ề thống kê và thuật ngữ dùng trong xác suất. [ 2] IS O 16020, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Vocabulary (Thép làm cốt bê tông và đúc b ê tông dự ứng lực - Từ vựng). [3] TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), Tiêu chu ẩ n h óa và các hoạt động có liên quan - Từ vựng chung. [4] ISO 6935-1, Steel for reinforcement of concrete - Part 1: Plain bars (Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn). [5] JIS G 3112:2010, Steel bars for concrete reinforcement (Thép thanh l àm cốt bê tông). [6] GB 1499.1-2008, Steel for reinforcement of concrete - Part 1: Hot rolled plain bars (T h é p cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn c á n nóng).